﻿- 152 - 



I. optische einaxige Krystalle 



A. ein Hinaufrücken der Streifen: Quarz; B. ein Herabrücken 

 der Streifen : Vesuvian, Beryll, Apatit ; C. keine deutliche Ände- 

 rung zeigten: Kalkspath, Bitterspath, Eisenspath, Turmalin, Honig- 

 stein, Ferrocyankalium, Zirkon und Zinnstein. 



II. optisch zweiaxige 



1) rhombische Krystalle. 



A. ein Hinaufrücken der Streifen : Aragonit ( J_ zur Mittellinie), 

 Cölestin (JL zur Axe c); B. ein Herabrücken der Streifen: Topas, 

 Cölestin und Schwerspath, alle senkrecht zur 1. Mittellinie ge- 

 schliffen; C. keine oder nur unmerkliche Änderungen zeigten: 

 Anhydrit, Topas, Aragonit nach den anderen Richtungen, Witherit 

 und Cerussit. 



2) monokline Krystalle. 



Bei Adular ( || M) und Glimmer rücken die Streifen herab, bei 

 Gyps [ || ooPoo (010)] hinauf. 



3) trikline Krystalle 



zeigten, in Übereinstimmung mit den Resultaten von DesCloizeaux 

 keine Veränderung. Untersucht wurden Albit, Oligoklas, La- 

 brador, Anorthit, Axinit, Cyanit und Kupfervitriol. 

 Eine Änderung der Lage der Elasticitätsaxen durch Erwärmung wurde 

 bei Spaltungsblättchen von Gyps direct nachgewiesen. Die Auslöschungs- 

 richtung zwischen gekreuzten Nicols änderte sich bei Erwärmung bis zum 

 Beginn des Wasserverlustes um 5°. 



Für die Untersuchung des Einflusses des Dr uck e s auf die optischen 

 Eigenschaften wurden die Krystallkeile in einem starken Glascylinder in 

 Wasser durch einen auf dasselbe ausgeübten Druck von 40 Atmosphären 

 allseitig gleichmässig comprimirt. Dabei konnte Pf äff eine deutliche Ver- 

 rückung der Streifen am Bitterspath, Kalkspath, Cölestin, Schwerspath 

 und Gyps nachweisen, und zwar in demselben Sinne, wie sie bei Er- 

 niedrigung der Temperatur an den genannten Krystallen beobachtet wird. 

 Die Empfindlichkeit gegen Wärme und Druck war einander nicht ent- 

 sprechend; Krystalle die gegen Wärme sehr empfindlich waren, zeigten 

 sich gegen Druck unempfindlich; bei einigen Substanzen war dies Ver- 

 halten dagegen das umgekehrte. F. Klocke. 



F. Pfaff: Untersuchungen über die Veränderlichkeit 

 der Krystallwinkel. (Sitz.-Ber. der physikalisch - medicin. Societät 

 zu Erlangen. 1878. S. 59—64.) 



Der Verf. hat eine Reihe von Messungen angestellt, um zu prüfen, 

 wie weit selbst gut gebildete Krystalle mit spiegelnden Flächen Abweich- 

 ungen von dem Gesetz der Unveränderlichkeit der Kantenwinkel zeigen. 



